268 APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 



res plus précises révélaient des changements mesura- 

 bles, produits par la simple action du temps, on les 

 rendrait inappréciables dans des barres semblables, par 

 un étuvage rationnel. 



On remarquera que les variations sont de signe in- 

 verse pour l'invar et pour l'alliage à 44 7o, comme je 

 l'avais déjà fait observer dans mon premier mémoire, 

 .f'ai trouvé récemment que les variations négatives 

 augmentent un peu lorsque croît la teneur en nickel, 

 mais sans devenir jamais très considérables. 



Le maximum de stabilité semble être réalisé pour 

 un alliage contenant environ 43 7o ^^ nickel. Une 

 barre d'acier à 43,6 Vo de nickel, dont la dilatation 

 est donnée par : 



a = (7,992 — 0.00273 6) 10-", 



a été trouvée, après un étuvage très complet d'une 

 durée de trois mois, de Of-,7 plus courte qu'au mo- 

 ment des premières mesures. 



Les alliages de cette catégorie sont beaucoup plus 

 stables que la plupart des alliages usuels, laitons, bron- 

 zes ou bronzes blancs, ou que les aciers ordinaires au 

 carbone, sans même parler des aciers prenant sponta- 

 nément une trempe partielle, et dont l'instabilité est 

 extrême. 



Variation de la dilatation. On pouvait craindre que 

 les très faibles dilatations de l'invar fussent affectées par 

 l'étuvage ou par la seule action du temps ; la question 

 m'a été souvent posée et j'ai entrepris d'y répondre 

 par les expériences que je vais résumer. 



1° Une barre cylindrique de 12""" de diamètre lami- 

 née au rouge, a été mesurée une première fois en mars 



